200 Dr: C. NEUBAUER 
III. Versuch. 
Die bei diesem Versuche angewendete Mischung entsprach für 42590 
TLeuzit, 42:590 Diopsid und 1590 Orthoklas. Diese Mischung war schon viel 
leichter schmelzbar als die früheren und auch die Viskositát der Schmelze 
war bedeutend geringer. Beim Versuche cas zersprang zuerst der Tiegel, 
worauf ich natürlicen den Versuch unterbrechen muBte. Das so erhaltene 
Glas ist vollkommen durchsichtig und hellgrün gefárbt. Den Versuch wieder- 
holend erhielt ich eine etwas grünliche Schmelze, die ich im geschmolzenem 
Zustande leicht rühren konnte. Die mikroskopische Untersuchung ergab auch 
in diesem Falle ein negatives Resultat, indem sich die Schmelze für ungenü- 
gend kristallisiert erwies. 
Beim Wiederholen des Versuches mit lángerer Abkühlungsdauer erhielt 
ich eine dichte, ziemlich porenfreie Schmelze, welche, wie es sich bei der 
mikroskopischen Untersuchung zeigte, gut auskristallisiert war. Die Unter- 
suchung ergab Leuzit, Diopsid und Glas. Die Menge des ausgeschiedenen 
TDeuzits ist in dieser Schmelze schon betráchtlich geringer, als in den vor- 
her beschriebenen. Auch in der Gröbe und in Güte der Ausbildung bleiben 
die Leuzitkristalle denen des zweiten Versuches zurüeck. Der Durchschnitt 
dieser Leuzitkristalle ist meistens abgerundet und nur selten achteckig. 
Besonders bemerkenswert ist, dab neben den Leuzitkristallen, die Glasein- 
sehlüsse enthalten, auch solehe vorhanden sind, in denen neben Glas- 
einschlüssen auch Diopsideinsehlüsse gefunden wurden. Auffallend ist, dab 
die Oberfláche der Leuzitkristalle, welche nur Glaseinschlüsse enthalten, etwas 
korrodiert ist. Die Erklárung dieser interessanten Beobachtungen glaube ich 
in den Folgenden geben zu können. Im Verháltnis zum ternüren Eutektikum 
ist Orthoklas in geringster Menge vorhanden, da es auskristallisiert garnicht 
gefunden wurde. Das Butektikum Leuzit-Diopsid betrachtet ist wiederum 
LDeuzit im Überschusse, was die zuerst ausgeschiedene und nur Glaseinschlüsse 
enthaltende Leuzitkristalle beweisen. Als im Laufe der Leuzitausseheidung 
das Leuzit-Diopsid Butektikum erreieht war, folgte nicht die Ausscheidung 
des eutektisehen Gemisches von Leuzit und Diopsid, denm infolge der 
Viskositát fand eine Verzögeraung beim Hinstellen des Gleichgewichtes statt 
und die Leuzitausscheidung setzte sich fort. Dadurch entstand eine Über- 
sáttigung der Sehmelzlösung an Diopsid und als diese endlich aufgehoben 
wurde, schieden die jetzt im Überschusse vorhandenen Diopside aus. Die beim 
raschen Ausscheiden der Diopside freigewordene Schmelzwárme hat die Ober- 
fláche der schon vorhandenen Leuzitkristalle korrodiert. Als durch Ausscheiden 
des Diopsides das HEutektikum wieder erreicht wurde, folgte endlich die 
gemeinsame Ausscheidung von Leuzit und Diopsid. Die jetzt ausscheidenden 
TDeuzitkristalle konnten also Diopsidkristálchen einsechlieBen und damit sind 
die zwei verschiedenen Generationen des DLeuzits erklárlich, ebenso auch die 
korrodierte Oberfláche der DLeuzitkristalle erster Generation. Da8B unter den 
Ausscheidungen Orthoklas nicht aufgefunden wurde, zeigt, dab der Rest von 
